DATEN ZUR KENNTNIS DER SILIKATSOHMELZLÖSUNGEN. 199 
Endlich will ich noch bemerken, dab ich bei der Beschreibung, die 
Schmelzen mit 24 stündiger Abkühlungsdauer mit cas, die mit 32 stündiger 
mit cbs bezeichnet habe. 
I. Versuch. 
Das angewandte Gemisch bestand aus 7090 Leuzit, 1590 Diopsid und 
1590 Orthoklas, beziehungsweise aus einer dieser Zusammensetzung ent- 
sprechenden Mischung von Chemikalien. Die Zusammensetzung der Schmelze 
ist also : 
S10, Al, Os Fe0 CaO MgO KO 
56-49 19-09 0-65 3-80 2-37 17-60 
Die Schmelzen waren sehr viskos und erhielten im erstarrten Zustande sehr 
viele Poren. Schmelze cas bestand zum gröBten Teile aus Glas und erhielt 
nur kleine, nicht bestimmbare Mikrolithen, auBer einigen sehr kleinen Leuzit- 
kristallen. Die Schmelze cI. b; war dagegen besser kristallisiert. DLeuzit und 
Diopsid sind ausgesehieden. Das erste Ausscheidungsprodukt bildet Leuzit, 
dessen achteckige oder auch abgerundete Kristalle den gröBten Teil der 
Schmelze bilden. HBinschlüsse und Zwillingslamellen konnten nicht beobachtet 
werden. 
Der Diopsid, der das zweite Ausscheidungsprodukt ist, bildet keine 
vollstándig ausgebildete Kristalle. Die darin befindliechen Lücken sind mit 
Glas ausgefüllt, welehes zuletzt erstarrt ist, 
II. Versuch. 
Die Mischung bestand aus 6090 Leuzit, 25909 Augit und 1590 Orthoklas. 
Die Schmelzen waren ebenfalls sehr züáhflüssig, jedoch schon etwas weniger 
viskos. Die mikroskopische Untersuchung der Schmelze cb; bewies, da8 das 
erste Ausscheidungsprodukt wieder Leuzit ist, dessen schöne, gut ausgebildete 
und ziemlich groBe Kristalle meistens Glaseinschlüsse enthalten, und an 
welchen. mit Hilfe des Gipsblüttehens auch die Zwillingslamellen sichtbar 
sind. Der Diopsid und das Glas sind ganz ühnlich denen des I. Versuches. 
Bemerkenswert ist, dab bei dieser Schmelze auch Differentiation auftrat, 
indem in der oberen Hülfte der Schmelze mehr und gröBere Leuzitkristalle 
gefunden wurden als in der unteren: einzelne kleinere Partien bestehen 
sogar fast ausschlieBlich aus Leuzit. Diopsid daregen ist nur in der unteren 
Hülfte der Schmelze in gröberen Mengen vorhanden. Das Glas bildet sowohl 
in der leuzitreichen, als auch in der an Leuzitkristallen örmeren Hülfte nur 
einen kleinen Teil der Schmelze. 
